I044 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



PHYSIQUE. — Nouveau principe (le métallisation. Note(') de M. U. Schoop, 

 présentée par M. d'Arsonval. 



Le principe nouveau pour obtenir des dépôts métalliques, découvert et 

 imaginé par M. Schoop, peut être considéré comme le complément des 

 procédés galvanicjues. Ce principe consiste à projeter du métal fondu et 

 pulvérisé sur les surfaces à recouvrir d'un dépôt métallique. La projection 

 du métal en fusion peut être efl'ectuée au moyen do buses appropriées, en 

 employant certains gaz ou vapeurs à température élevée et sous forte pres- 

 sion. Ces gaz peuvent jouer, suivant le cas, un double rôle, soit un rôle 

 purement piiysique en servant comme agents de pulvérisation, soit en même 

 temps comme agents chimiques. 



Les gaz inertes ou réducteurs comme V azote ou V hydrogène se prêtent 

 particulièrement bien à la pulvérisation des métaux, surtout lorsqu'il s'agit 

 des métaux s'oxydant facilement. Étant donné le bon marché de l'azote, 

 qui est un sous-produit dans la fabrication de l'air liquide .(^système Claude- 

 d'Arsonval), c'est surtout ce gaz inerte qui sera appelé à des grands services 

 à l'avenir. D'ailleurs, la vapeur d'eau surchaufTée peut être employée dans 

 certains cas. 



Le métal sortant de l'appareil sous pression est réduit en poudre impalpable, à 

 l'état de brouillard pour ainsi dire, et se trouve projeté sur la surface des objets avec 

 violence, de sorte que les gouttelettes se déposent sous forme de pellicules extrême- 

 ment minces et compactes, les recouvrant ainsi d'une couche adhérente et solide, et 

 qui est d'une homogénéité et d'un aspect remarquables. L'épaisseur de la pellicule peut 

 varier de ^ Ae millimètre à quelques millimètres, suivant la durée de l'exposition. On 

 comprend aisément qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des surfaces conductrices. Le 

 nouveau procédé peut être employé par suite non seulement pour recouvrir d'une 

 couche métallique les métaux, mais tout aussi bien le plâtre, l'ébonite, le verre, voire 

 même le papier, le bois, le celluloïd, des pièces anatomiques, etc. 



Un fait qui frappe au premier abord est la basse température de ces brouillards 

 mélalliinies^ qui varie entre iû° et 60°, ce qui permet de traiter des objets en matière 

 facilement fusible ou inflammable. La pression du gaz est relativement élevée entre 

 2o''fc' et 25''i''; la délente qui se produit à la sortie de la buse abaisse donc considéra- 

 blement la température initiale, qui est de iho" à Soo". l'ar suite de la grande 

 pression du gaz, le métal reçoit une vitesse énorme qui atteint jusqu'à 25'"" par 

 seconde. 



(') l'rcsontée dans la séance du 18 avril 1910, 



